6 



Assar Haddiiig 



wendig. Zu diesem Korrigieren wie auch zur Bestimmung der Grösse des Orientierungs- 

 fehlers lassen sich in mehreren Fällen graphische Methoden ganz gut verwenden 1 . 



Für die Berechnung der Diagramme ist es notwendig, den Abstand des Prä- 

 parats von der photographischen Platte zu kennen. Wenn anders nicht besonders 

 angegeben ist, meine ich hier den Abstand der Schichtseite der photographischen 

 Platte von der Mitte des Präparats. 



Ëine vollständige Berechnung der Diagramme ist freilich von Interesse. Die 

 Kenntnis von den Symbolen der verschiedenen, den Diagrammflecken entsprechenden 

 Atomebenen, macht es uns möglich, einigermassen die Struktur zu beurteilen. Es 

 ist wichtig, dabei auch die Schwärzung der Flecke zu beachten, die bekanntlich in 

 geradem Verhältnis zu der Atomdichte der Gitterebenen steht 2 . 



Wenn indessen die Untersuchung hauptsächlich eine Bestimmung der Mine- 

 ralien oder eine vergleichende kristallographische, nicht strukturelle Analyse bezweckt, 

 genügt es, einige Elemente des Diagramms zu berechnen. Dabei werden zunächst 

 diejenigen gewählt, die sich zum Feststelleu der geometrischen Konstanten am besten 

 eignen. In der folgenden Feldspatuntersuchung ist demnach z. B. immer der Winkel 

 (401) : [SOI) berechnet worden, weil einerseits der Abstand zwischen [401) und (201) 

 von einer kleinereu Fehlorientierung des Präparats verhältnismässig unberührt bleibt, 

 andererseits die beiden Flecke immer gut ausgebildet sind. 



Lauediagramme der monoklinen Feldspate. 



Lauediagramme sind von sämtlichen monoklinen oder pseudomonoklinen Feld 

 spatformen aufgenommen worden, also von Orthoklas (und Adular), Natronorthoklas, 

 Hyalophan und Celsian. Die Diagramme nach (001) 3 sind der Berechnung von den 

 geometrischen Konstanten des Kristalls zu gründe gelegt worden, und aus diesen 

 sind ausserdem andere Elemente berechnet worden, um den Unterschied zwischen 

 den Diagrammen der verschiedenen Formen zu zeigen. Dieser Unterschied tritt 

 nämlich am besten hervor an diesen Diagrammen mit ihren deutlichen, leicht iden 

 tifizierbaren Zonen. Die Diagramme nach (010) sind hauptsächlich für eine direkte 

 Messung des Winkels ß verwendet worden. 



Lauediagramme des monoklinen 'Kalifeldspats. 



Anderswo hat der Verfasser einen kurzen Bericht über ein Lauediagramm von 

 Adular gegeben 4 . Nach einer Serie neuer Aufnahmen hat sich indessen eine voll 



1 Vergl. Hadding 3. 



2 Dass man aus einem Lauediagramm auch die Struktur eines Minerals berechnen kann 

 hat E. ScHiEBor/r in seinen Untersuchungen über Kalkspat nachgewiesen. 



8 Hier, wie auch im folgenden, verstehe ich unter Diagramme nach einer gewissen Flächt 

 die Diagramme so aufgenommen, dass der direkte Strahl winkelrecht zu dieser Fläche läuft. 

 4 Hadding 3. 



